( 6S'5 ) 



» Le phénomène se poursuit ainsi jusqu'à la formation d'une striction 

 au milieu d'un ensemble d'ondulations qui se localisent dans une zone bien 

 déterminée. En dehors de cette zone, où se trouvent réparties les déforma- 

 tions très nettes, la barrette ne garde aucune trace de ces mouvements 

 moléculaires qui sont tout à fait passagers. 



M En interrompant un instant l'action de l'effort, l'ondulation qui est en 

 jeu s'arrête brusquement, pour reprendre au même point, dès que le trac- 

 tion s'exerce à nouveau. 



» 3° Métal Delta. — Le métal Delta présente les mêmes particularités 

 que l'acier-nickel, avec cette différence que les ondulations en forme d'X 

 sont plus nombreuses et qu'elles se propagent d'une façon plus continue. 

 La vitesse de propagation est du reste fonction de la vitesse de transmis- 

 sion de l'effort, et le nombre d'ondulations en jeu augmente avec celte 

 vitesse de transmission. 



» 4" Laiton. — Avec un laiton fortement écroui, on voit se produire 

 immédiatement et brusquement, aussitôt la limite élastique atteinte, une 

 série de déformations rectilignes nettement tracées, qui font toutes rigou- 

 reusement le même angle avec la direction de l'effort, et qui s'étendent sur 

 la surface, à mesure que la traction augmente. Pas plus que pour l'acier, 

 ces déformations ne sont des lignes au sens géométrique du mot; ce sont 

 de véritables dépressions dont la largeur atteint plusieurs millimètres et 

 qui laissent apercevoir un réseau très fin de stries parallèles aux deux sys- 

 tèmes conjugués de déformations. » 



CHIMIE MliNÉRALE. — Sur les c/ilorobromures stanniques. Note de 

 M. A. Bessox, présentée parM. Troosl. 



« La théorie fait prévoir l'existence de trois chlorobromures du type 

 SnX* : SnCPBr, SnCl-Br% SnClBr'. M. Ladenburg a jjrésumé que ces 

 corps se formaient dans la réaction du brome sur le chlorure stanneux 

 anhydre SnCl" {Zeitschrift fur Chemieund Pharmacie, Supplément, t. "VIII), 

 mais n'a pu isoler de produits de composition définie. La raison de cet 

 insuccès réside dans l'instabilité de ces corps qui, non seulement ne peu- 

 vent supporter des distillations à la pression ordinaire, comme celle que 

 leur faisait subir M. Ladenburg pour les séparer, mais même se décom- 

 posent en grande partie par distillation sous pression très réduite; cette 

 dernière circonstance m'avait fait douter de leur existence au cours de 



